117 



IV. Bei prismatischen Eisenstaben zeig-t sich — im Geg-en- 

 s a t z e z u S t a h 1 s t a b e n — keiiie Versehiedenheit des elektro- 

 raagiietischen Verlialtens im Vergleiche mit riuiden Staben. 



V. BiiDdcl aus prismatischen Staben, vvelche ohneZwischen- 

 raume ziisammengefugt sind, wirken wie massive Stabe von 

 gleiclier Form, «omit anch Uberhaupt wie gleichschwere massive 

 Stabe von gleiclier Lange. 



VI. Biindel aiis getrennten Staben, d. b. aus Staben, welche 

 diircti indifterente Zwisclienlagen in gewissen Entfernungen von 

 einander gehalten werden, — und auch rdhrenformig angeord- 

 nete (hoble) Stabbltndel zeigen schon bei geringen und noch 

 mehr bei mittleren Sattigimgsgraden rascher zunehmende 

 Magnetismen als Biindel aus denselben aber dicht beisammen 

 liegenden Staben. 



VII. Weite Rohreu aus diinnem Eisenbleeh zeigen eine schon 

 bei geringen magnetisirenden Krafteu auffallende, bei mittleren 

 Sattigungsgraden am meisten hervortretende, bei starkeren ma- 

 gnetisirenden Kraften aber rasch wieder abnelnnende Uberlegen- 

 heit iiber gleichschwere massive Stabe von gleicher Lange bei 

 Anwendiiug gleicher Stromstiirken, wahreud engere liohren viel- 

 mehr hinter den ibren Gewichten entsprechenden Magnetisirun- 

 gen zuriickbleiben, ohnc jedoch dabei grossen Abweichungen 

 von der Miiller'schen Forniel zu unterliegen. (Die beschrie- 

 benen Erscheinungen zeigen sich bei weiten Rohreu aus sehr 

 diinnen Blechen in so hohem Grade, dass z. B. bei einem der 

 mitgetheilten Versuche die V^lrkung eines solchen Rohres bei 

 einer gewissen Stromstarke der eines massiven Stabes von mehr 

 als dreizehnfachemGewichtebei gleicher Stromstarke gleichkam.) 



VIII. Aggregate von Eisenfeilspahnen in die Form eines Cy- 

 linders gebracht und der Einwirkung eines magnetisirenden 

 Stromes ausgesetzt, zeigen hinsichtlich der tcniporaren Ma- 

 g-netisirung ein ahnliches Verhalten wie sehr harte Stahlstabc, 

 doch gibt sich dabei eine noch geringere Magnetisirbarkeit zu 

 erkennen, sowohl durch eine langsamere Zunahme der magne- 

 tischen Momente als auch durch einen viel kleineren Betrag 

 ihrer absoluten V^erthe, wahrend anderseits der magnetische 

 Riickstand — natiirlich viel kleiner als beim Stahl — ungefahr 

 dem bei diinnen Eisendriihten vorkommenden entspricht. 



